19 



Ca 1,83. Mg 0,56. Na' 7,45. Ka' 0,83. Glühverlust 

 3,72 = 100,44. 



Bjelkit, von Wermland, nach H. Sjögren. (Verhdlgn 

 d. Stockholm, geol. Ver.; Bd. IV. Nr. 4.) H. 2—3; spec. G. ==. 

 6,39. Bi 42,40. Pb 40,30. Fe 1,01. S 16,29 = 100,00. 

 Formel : 2 Pb S. Bi, S3. 



Breunnerit, aus Russland, nach N. v. Kokscharow 

 (Dessen Materialien etc.) Kohlensäure 49,97. Magnesia 40,50. 

 Eisenoxydul 8,55. Eisenoxyd 0,67 = 99,69. Spec. G. = 3,10. 



Broncit, bei Nelson (Neuseeland), nach A. H i Iger. (Leonh. 

 min. Jahrb.; 1879. H. 2.) Spec. G. = 2,58. Kieselsäure 4l,82Vo. 

 Thonerde 6,28. Kalkerde 3,52. Bitterei-de 26,80. Kali 0,82. Natron 

 0,66. Eisenoxydul 8,57. Wasser 11,03 == 99,50. 



Cabrerit, von Lauriura in Spanien, nach A. Des Gl i- 

 zeaux und Damour. (Bullet, min. de France; 1878. Bd. 5.) 

 Talkhärte; spec. G. = 3,11. As^ 0' 41,40. Ni 28, 72. Co 

 Spur. Mg 4,64. Fe 2,0U H^ 23,11 = 99,88, 

 Formel: R'' AsS 0« -f 8 aq. 



Demantoid, vom Ural, nach J. Waller. (Verhdlgn. d. 

 Stockhol. geol. Ver. ; Bd. IV, Nr. 6.) Spec. G. = 3,828. Kiesel- 

 säure 35,69. Eisenoxyd 29,96. Thonerde 0,19. Eisenoxydul 1,25. 

 Kalk 32,33. Magnesia 0,08. Kali 0,25. Natron 0,63 = 100,38. 



Dia Hag, von Nelson (Neuseeland), nach A. Hilger. 

 (Leonh. min. Jahrb.; 1879. H. 2.) Spec. G. = 3,19, Kieselsäure 

 52,23. Kalkerde 20,15. Bittererde 16,85. Thonerde 4,71. Eisenoxy- 

 dul 3,48. Wasser 2,53. 



Diorit, von Dietz aus dem Rupbachthale (Nassau), nach A. 

 Hilger. (Leonh. min. Jahrb.; 1879. H. 2.) I. In Salzsäure lös- 

 licher Theil: Kieselsäure 0,84V8. Eisenoxyd 6,83. Thonerde 1,47. 

 Kalkerde 2,69. Phosphorsäure 0,001 = 11,83. Spuren von Alka- 

 lien. II. In Salzsäure unlöslicher Theil: Kieselsäure 60,44%. 

 Kalkerde 0,51. Eisenoxyd 4,90. Thonerde 16,73. Natron 3,00. 

 Kali 0,85 = 87,13. 



Eisen gediegenes, ans Grönland, von F. Wöhler. (Neues 

 Jährt, f. Miner.; 1879. H. 8 und 9.) Eisen 80,64. Nickel 1,19. 

 Kobalt 0,47. Kohle 3,63. Schwefel 2,82. Phosphor 0,15. Sauerstoff 

 11,09. Silicat, Chrom, Kupfer 0,08 = 100,13. 



Eklogit, aus Südafrika, noch E. Cohen. (Neues Jahrb. 

 f. Miner.; 1879. H. 8 und 9.) Kieselsäure 53,75. Thonerde 13,27. 



2>i« 



